(5 77 ) 



celle de bicarbonate de soude, il y a production de carbonate de chaux 

 et consquemment solidification du filet liquide. 



Il est essentiel d'oprer avec une solution d'azotate de cuivre, exempte 

 de sulfate de cuivre, afin d'viter la formation du sulfate de chaux qui cris- 

 talliserait sur le calcaire. 



La malachite forme comme on vient de le dire a un aspect terne; mais, 

 pour lui donner son clat ordinaire et la teinte propre la malachite, il est 

 ncessaire, vu son peu de duret, d'appliquer dessus du vernis la gomme 

 laque, et de polir ensuite successivement avec la ponce et le tripoli ou seu- 

 lement avec le tampon. 



J'ai l'honneur de prsenter l'Acadmie un vase de 4 dcimtres de 

 haut en calcaire grossier des environs de Paris, lequel est recouvert de 

 malachite sur une paisseur de \ millimtre. A la vrit, cette malachite ne 

 prsente pas ces belles zones concentriques qui donnent tant de prix ce 

 minral ; mais il peut se faire que l'on parvienne les obtenir en oprant 

 avec de l'albtre calcaire couches concentriques, du moins il est permis 

 de le croire d'aprs quelques essais tents dans cette direction. 



Si, au lieu de plonger le calcaire, recouvert de sous-azotate de cuivre, 

 dans une solution de bicarbonate de soude, pour obtenir la malachite, on 

 opre l'immersion dans une solution tendue de potasse, les effets changent; 

 il y a dcomposition du sous-azotate de cuivre, formation d'azotate de 

 soude et dpt de deutoxyde hydrat Cu O, HO, en cristaux trs-fins, bleus, 

 adhrant au -calcaire et inaltrables l'air : ces cristaux, groups confus- 

 ment sur la surface du calcaire, sont d'un effet agrable. 



En prparant le deutoxyde CuO, HO avec le carbonate de chaux 

 obtenu par prcipitation, et le faisant desscher dans le vide, aprs des 

 lavages pralables l'eau froide, on obtient une poudre d'un joli bleu, 

 inaltrable l'air, et qui a de la ressemblance avec la cendre bleue que 

 l'on prpare depuis longtemps en Angleterre par un procd qui n'est pas 

 connu. 



L'analyse m'ayant prouv que ce produit a la mme composition que 

 l'oxyde CuO, HO, que l'on obtient en versant une solution de potasse ou 

 de soude dans une autre solution renfermant un sel de deutoxyde de cuivre, 

 il faut en conclure qu'ils ne diffrent l'un de l'autre que par un tat molcu- 

 laire, et que le premier est plus stable que le second. 



IV. Cuivre sous-suljat (Brochantite). Ce minral peut tre repro- 

 duit avec la plus grande facilit et avec le facis propre aux chantillons na- 

 turels, en mettant en contact, pendant plusieurs mois, un morceau de cal- 



